DOSAMENTO lUPIDO DELLO ZINCO NEI SUOI MINERALI 179 



e di diametro tale che possa adattarsi perfettamente alla parete 

 del bicchiere. Dopo la pesata lo zinco depositato viene sciolto 

 immergendo l'elettrodo per alcuni istanti nell'acido solforico 

 diluito, ed essendo la quantità di nichel che contemporaneamente 

 si scioglie molto piccola, l'elettrodo può servire per un grande 

 numero di determinazioni (*). 



L'anodo è costituito da una spirale di platino di 1 mm. 



L'elettrolito è costituito da zincato sodico; la sua resistenza 

 è piccola e sono sempre sufficienti 5 o al massimo 6 Volts. 



La quantità di idrossido di sodio che si raccomanda di 

 impiegare è di 7 a 8 gr, per gr. 0,1 di Zn; quantità maggiori 

 minori hanno la tendenza a dare dei depositi di zinco spu- 

 gnosi. 



Il volume dell'elettrolito deve raggiungere 100-125 ce. e 

 per evitare un riscaldamento durante l'elettrolisi, il bicchiere 

 viene raffreddato circondandolo con un tubo di piombo di 4 mm. 

 percorso da una corrente d'acqua. 



Alla iSne di ogni determinazione gli elettrodi vengono lavati 

 nel solito modo senza interrompere la corrente e senza lasciare 

 mai pervenire il deposito di zinco in contatto dell'aria prima 

 che tutto l'alcali sia stato completamente eliminato. I primi 

 200 ce. della soluzione travasata vengono acidificati con acido 

 solforico, vi si aggiungono 3-5 ce. di soluzione di ferrocianuro 

 potassico (1 : 10) e si lascia in riposo per 10 minuti se prima 

 non si ha intorbidamento: in queste condizioni mgr. 0,2 di zinco 

 danno un intorbidamento molto distinto. 



Il catodo ben lavato con acqua, si tuffa in un bicchiere con 

 alcol, si essicca in stufa a 100''-120° C, si lascia raffreddare in 

 essiccatore e si pesa. 



L'intensità di corrente da impiegare per la precipitazione 

 di gr. 0,2 di Zn è per i primi 15 minuti di 4-4,5 Amp. e per 

 successivi 20 minuti di 1 a 2 Amp (**). 



(*) Osservai però nel corso delle mie esperienze che allorquando la 

 superficie dell'elettrodo per il lungo uso era divenuta appannata, lo zinco 

 che vi si depositava, non era più di aspetto brillante, ma di natura spu- 

 gnosa e facilmente ossidabile. 



(**) Operando con 4,5 Amp. dopo 15 minuti la quantità principale del 

 metallo è già precipitata, ma le ultime tracce si lasciano separare molto 

 difficilmente. Fkary, loc. cit. 



